Volume 11   No. 1 April 2022 ISSN : 2252 - 7311 e-ISSN : 2549 - 6840 Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/konversi Email :  jurnalkonversi@umj.ac.id

## U  N  I  V  E  R  S  I  T  A  S   M  U  H  A  M  M  A  D  I  Y  A  H   J  A  K  A  R  T  A

## PENENTUAN pH OPTIMUM ADSORBAT DALAM PEMANFAATAN TANAMAN ALANG – ALANG (Imperata cylindrica) SEBAGAI BIOABSORBEN LOGAM BERAT Cd(II) PADA LIMBAH INDUSTRI CAT
Sri Anastasia Yudistirani, Alvika Meta Sari,Hitmi Rizawaldi Prodi S1 Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta alvika.metasari@umj.ac.id
ABSTRAK. Kadmium merupakan salah satu logam berat yang terdapat di limbah industry cat dan dapat  mencemari  lingkungan  terdapat  di  perairan.  Salah  satu  alternatif  penanganan  cadmium adalah  penggunaan  bioadsorben.  Bioadsorben  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah biomassa  dari  tanaman  alang-alang  (Imprata  cylindrica)  untuk  mengadsorpsi  logam  berat khususnya  Kadmium  /  Cd  (II).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pH  terhadap kemampuan biomassa alang-alang dalam mengadsorpsi logam berat Cd (II) yang terdapat dalam limbah  cair  industry  cat.  Metode  penelitian  ini  meliputi  empat  tahapan  yaitu  tahap  preparasi adsorben, modifikasi kimia, adsorpsi dan analisis spektroskopi serapan atom (SSA) dengan variasi pH.    Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kandungan  logam  kadmiun  dalam  limbah  industri  cat sebesar 4,5881 ppm. Semakin besar pH maka semakin tinggi kemampuan adsorpsi biadsorben dari alang-alang dengan pH optimum 6 dengan 83,1% kemampuan adsorpsi.
Kata kunci: alang-alang, bioadsorben, kadmium, limbah industri cat.
ABSTRACT. Cadmium is a heavy metal consist in paint industry waste and can pollute the water environment.  One  alternative  for  handling  cadmium  pollution  is  using  bioadsorbents.  The  bio adsorbent used in this study was the biomass of Alang-alang plant (Imprata cylindrica) to adsorb heavy metals, especially cadmium/ Cd (II). This study aims is to determine the effect of pH on the ability of alang-alang bio adsorbent to adsorp the cadmium contained in the liquid waste of paint industry. This research method includes four stages, adsorbent preparation, chemical modification, cadmium paint industry waste adsorption varied of pH (1,3,6,9,12) and atomic absorption.  The result shows that cadmium content in the paint industry waste was 4.5881 ppm. The effect of pH was the higher the pH, adsorption capacity increased with optimum pH of 6 with 83.1% adsorption capacity.
Keywords: bio adsorbent, cadmium, Imprata cylindrica, paint industry waste

## PENDAHULUAN
Aktivitas  industry  tidak  hanya  menghasilkan produk  tetapi  juga  limbah.  Limbah  yang dihasilkan  bisa  berupa  limbah  padat,  cair maupun  gas.  Limbah  merupakan  sisa produksi  yang  mengandung  bahan  cemaran yang berasal dari sumbernya sehingga dapat menyebabkan  gangguan  bagi  lingkungan. Limbah  dapat  mengandung  bahan  berbahan dan beracun yang sering disebut dengan B-3. B-3  dikategorikan  sebagai  bahan  berbahaya dan/atau  beracun  dapat  berasal  dari  sifat bahan tersebut atau pengaruh dari konsentrasinya  dapat  mencemarkan  atau
merusak lingkungan, mempengaruhi Kesehatan  mahluk  di  sekitarnya  (Utomo, 2012). B-3 ini dapat secara alamiah terdapat di bahan baku, bahan antara maupun bahan jadi  dari  suatu  industry  maupun  aktivitas rumah  tangga.  Salah  satu  bahan  beracun adalah  logam  berat.  Salah  satu  logam  berat yang  dapat  beracun  adalah  cadmium,  yang dapat menyebabkan keracunan dan gangguan pada hati, ginjal dan darah (Utomo, 2012).
Salah  satu  limbah  yang  mengandung  B-3 adalah limbah cair industri cat. Limbah cair ini merupakan  limbah  dari  air  pencucian  tangki maupun spraybooth (Albasthomi  dkk,  2019).
Limbah  cair  industri  cat  selain  mengandung bahan  organic  juga  mengandung  berbagai macam logam berat yaitu nikel, tembaga, besi, cadmium,  timbal,  kromium  dan  seng  dengan berbagai  jenis  logam  dan  konsentrasi  yang tergantung pada bahan baku yang digunakan. Besi  merupakan  logam  yang  paling  banyak terdapat dalam limbah cair industry cat, diikuti oleh  timbal,  tembaga  dan  kadmium.  Dari  10 jenis  limbah,  kandungan  cadmium  bervariasi antara  0,02  –  5,8  mg/L  (Sari,  Mizwar  dan Trihadiningrum, 2014).
Cadmium  adalah  satu  logam  berat  yang berbahaya bagi manusia maupun lingkungan. Logam  ini  akan  terakumulasi  di  dalam  tubh karena tidak dapat dengan mudah keluar dari tubuh. Kadmium dapat menyebabkan berbagai  efek  negatif  bagi  kesehatan  antara lain  akan  merusak  ginjal,  liver.  Selain  itu kadmium juga organ reproduksi seperti testis, dapat mengganggu sistem imunitas, saraf dan darah (Anand, 2003).
Polutan  dalam  limbah  cair  industri  cat sebagian  besar  dalam  bentuk  terlarut, sehingga dalam pengolahannya akan terbentuk lumpur yang dikategorikan sebagai limbah B3 karena ada kandungan logam berat (Hanafi and Elbary, 20015, Arce, Andres dan Viguri,  2010).  Oleh  karena  itu  penting  untuk mengolah logam berat ini.
Proses  pengolahan  limbah  cair  industri  cat dapat  dilakukan  dengan  berbagai  metode. Beberapa  penelitian  yang  sudah  ada  adalah adsorpsi, koagulasi, ekstraksi, pertukaran ion, reaksi  kompleks,  biosorpsi,  netralisasi,  dan presipitasi (Basyal, Ozbek, dan Akman, 2013; Rahmawati, 2011). Menurut Safa, Larouci dan Meddah  dkk  (2012),  metode  yang  paling efektif  dalam  mengolah  logam  berat  adalah adsorpsi  karena  metoda  ini  sederhana  dan memerlukan  biaya  yang  kecil.  Metode  ini dapat  untuk  menjerap  logam  timbal  (Pb) menggunakan  tanah  diatomit  (Yustinah, Hudzaifah,  Aprilia  dan  AB,  2020),  dan  juga Nikel  menggunakan  karbon  berpori  dari serbuk  gergaji  kayu  mlanding  (Prasongko, Ariyanto,  dan  Purnomo,  2019).  Adsorbent untuk menjerap ion cadmium yang digunakan berupa  pasir  hitam  (Sinaga,  2019),  asam humat  (Rahmawati,  2011),  dan  arang  aktif (Lestari  dkk,  2014)  dan  yang  paling  banyak digunakan adalah bioadsorbent. Bioadsorbent adalah adsorbent yang berasal dari tumbuhan
atau dari alam. Salah satu bahan yang dapat digunakan  adalah  serat  selulosa.  Serat selulosa  merupakan  bioadsorbent  yang sangat baik karena ketahanannya, perubahan kimia  yang  mudah,  ramah  lingkungan,  tidak berbahaya  dll  (Dhillon  and  Kumar,  2021). Selulosa  banyak  terdapat  di  alam  pada tumbuhan,  contohnya  biomassa  daun  eceng gondok  untuk  menjerap merkuri  (II)  (Al-Ayub dkk,  2010),  Jerami  padi  untuk  menjerap  ion Pb(II) (Yanuar  dkk,  2009)  dan  rumput  alang- alang untuk menjerap ion Cr(VI) (Rahmi dkk, 2009).
Rumput alang-alang dapat digunakan sebagai bioadsorbent logam berat karena kandungan polisakarida.  Hasil  penelitian  Sutiya  dkk (2012), alang-alang mengandung polisakarida dalam bentuk holoselulosa, alfa selulosa dan pentose/hemiselulosa  seperti  terlihat  pada tabel 1.
Tabel 1. Kandungan kimia alang-alang
Kandungan Kimia Alang-alang   % berat Kadar air 93,76 Esktraktif 8,09 Lignin 31,29 Holoselulosa 59,62 Alfa selulosa 40,22 Pentosan/Hemiselulosa 18,40
(Sutiya, dkk, 2012)
Selain  itu  rumput  alang-alang  lebih  mudah didapatkan  daripada  Jerami  padi  dan jumlahnya  juga  melimpah.  Hal  ini  tentunya lebih  ekonomis,  selain  itu  prosentase penurunannya terhadap berbagai logam berat juga relatif baik seperti terlihat pada tabel 2.
Tabel 2. Penelitian alang-alang sebagai
bioadsorbent Logam yang diadsorpsi Prosentase penyerapan (%) Referensi Kalsium (Ca) 67,39 Mardina dkk, 2012 Timbal (Pb) 90,95 Noer dkk, 2012 Zink 43,60 Noer dkk, 2012
Sedangkan  beberapa  penelitian  sudah dilakukan  untuk  menjerap  Cadmium  antara lain menggunakan arang aktif dari tempurung aren (Lestari, 2014), kulit singkong (Hasrianti,
2013), akar dan batang kangkung air (Suhud dkk,  2012).  Oleh  karena  itu  dalam  penelitian ini  rumput  alang-alang  digunakan  sebagai bioadsorbent untuk menjerap ion Cadmium.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Bahan dan Alat
Bahan-bahan yang digunakan adalah tanaman Alang-alang,
aquadest,larutan standar  Cd(NO 3 ) 2 ,  HNO 3 ,  gas  asetilen  dan limbah  industry  cat  PT  XXY.    Alat-alat  yang digunakan adalah centrifuge, magnetic stirrer, kamera  digital  dan  Atomic  Absorption Spectroscopy (AAS).

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dalam skala laboratorium untuk dapat mengetahui efektifitas tanaman alang-alang dalam mengadsorpsi logam Cd pada limbah industri cat,  sehingga  dapat  diketahui  pengaruh kondisi pH pada limbah tersebut.
A.  Preparasi Biomassa Tanaman alang-alang dikumpulkan bagian  daunnya.  Lalu  dicuci  dengan  air murni  dan  dikeringkan.  Setelah  itu dihaluskan  dan  disaring  dengan  ukuran 100  mesh.  Biomassa  dicuci  sebanyak  2 kali dengan HCL 0,1 M, sampai terbentuk pasta,  kemudian  dicuci  kembali  dengan air  murni.  Setelah  itu  disentrifuga  2800 rpm selama 5 menit. Endapan yg didapat disaring  dengan  kertas  saring  dan dikeringkan dalam oven pada suhu 60ºC selama 5 jam, kemudian disimpan dalam desikator sampai beratnya konstan.
B.  Preparasi  Sampel  Limbah  Cair  Industri Cat
Biomassa  10  g  dimasukkan  ke  dalam masing-masing  gelas  kimia  yang  berisi 100  ml  limbah  industri  cat  Diukur  pH masing-masing 1, 3, 6, 9, dan 12 dengan HCl 0,01 M dan NaoH, lalu diaduk selama 60  menit  kemudian  disentrifugasi  pada 2800  rpm  selama  5  menit.  Endapan disaring  dengan  kertas  saring.  Masing- masing  50  mL  Supernatan  dimasukkan dalam  gelas  kimia  100  mL,  lalu ditambahkan  5  ml  HNO 3 (p),  ditutup dengan kaca arloji. Kemudian dipanaskan diatas pemanas listrik dengan suhu 100 o C hingga larutan tersisa ±15 mL, jika larutan
tidak jernih kemudian ditambahkan lagi 5 mL  HNO 3 (lakukan  proses  diatas  secara berulang  sampai  larutan  jernih).  Kaca arloji dibilas dan air bilasannya dimasukkan  ke  dalam  gelas  kimia.  Lalu dipindahkan  ke  dalam  labu  ukur  50  mL melalui kertas saring kemudian diencerkan  dengan  aquadest  hingga tanda  batas,  kocok  hingga  homogen. Kemudian  labu  ukur  ditutup  rapat  dan diberi label.
C.  Penentuan Konsentrasi Cd pada Limbah Cair industri Cat.
Limbah cari industry cat sebanyak 50 mL dimasukkan  dalam  gelas  kimia  100  mL. Lalu ditambahkan 5 ml HNO 3, dipanaskan diatas pemanas listrik dengan suhu 100 o C hingga  larutan  tersisa  ±15  mL.  Jika larutan tidak jernih kemudian ditambahkan lagi 5 mL HNO 3 (P) (lakukan proses  diatas  secara  berulang  sampai larutan  jernih).  Larutan  lalu  dipindahkan ke dalam labu ukur 50 mL melalui kertas saring,  kemudian  diencerkan  dengan  air murni  hingga  tanda  batas,  kocok  hingga homogen. Terakhir labu ukur ditutup rapat dan diberi label.

## Metoda  Analisa
A.  Pembuatan Larutan Baru Cd 100 ppm Larutan  Cd  standar  1000  ppm  dipipet  10 mL,  lalu  dimasukkan  kedalam  labu  ukur 100 mL. Setelah itu diencerkan dengan air murni  hingga  tanda  batas,  kemudian dikocok hingga homogen.
B.  Pembuatan Larutan Baku Cd 10 ppm Larutan induk baku Cd 100 ppm dipipet 50 ml lalu dimasukkan kedalam labu ukur 500 mL.  Setelah  itu  diencerkan  dengan  air murni  hingga  tanda  batas,  kemudian dikocok hingga homogen.
C.  Pembuatan Deret Larutan Baku Kerja Cd Larutan  induk  baku  Cd  10  ppm  dipipet masing-masing 0,5 mL; 5,0 mL; 10,0 mL; 15,0  mL;  25,0  mL.  Masing-masing dimasukkan kedalam labu ukur 50 mL, lalu diencerkan dengan air murni hingga tanda batas, kemudian kocok hingga homogen.
D.  Analisa AAS
Lampu : Cadmium Hollow- cathode lamp Mode Lampu : BGC-D2 Panjang Gelombang : 228,8 nm Laju alir gas : 2,2 L/menit
Nyala
: udara-asetilena

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian

## A.  Kurva Klaibrasi Standar Cd pada AAS
Dari  hasil  pengukuran  standar  Cd didapatkan  data  seperti  pada  tabel  3  di bawah ini :
Tabel  3.  Konsentrasi  dan  Absorbansi Standar Cd.
Untuk membuat kurva kalibrasi digunakan 5 varian konsentrasi standar Cd yaitu 0,1; 1;  2;  3  dan  5  ppm.  Dari  table  3  dibuat kurva  kalibrasi  disajikan  pada  gambar  1 berikut ini.
Gambar 1. Kurva Kalibrasi Larutan Standar Cd Dari grafik 4.1 di atas dapat dilihat bahwa semakin  besar  konsentrasi  standar  Cd maka semakin besar pula nilai absorbansinya. Hubungan antara
konsentrasi  Cd  dan  nilai  absorbansi menunjukan garis linear dengan persamaan y = 0.4096x + 0.0265 dengan nilai R² = 0.9987.
B.  Hasil  Pengukuran  Limbah  Cair  Industri Cat Hasil pengukuran konsentrasi limbah cair industry cat dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Konsentrasi Cd dalam Limbah Cair Industri Cat PT XXY No. Konsentrasi air limbah cair industri cat (ppm) 1 4,5840 2 4,5921 Rata- rata 4,5881
Dari  hasil  pengukuran  limbah  industri dengan  menggunakan  SSA  diketahui bahwa logam Cd yang terkandung dalam limbah  tersebut  mengandung  cemaran logam  Cd  rata-rata  sebanyak  4,5881 ppm.
C.  Hasil  Nilai  Adsorpsi  Logam  Berat  Cd Menggunakan  Biomassa  Alang-Alang dengan Variasi pH
Hasil  nilai  adsorpsi  logam  berat  Cd  dengan bioadsorbent  biomassa  Alang-alang  pada variasi  pH  1,  3,  6,  9  dan  12  disajikan  pada table 5, 6, 7,8, dan 9 berikut ini.
Tabel 5. Hasil nilai adsorpsi Logam Berat Cd dengan Bioadsorbent Alang-alang pada pH 1
No Kons entras i  Cd pada Limba h (ppm) Bera t Bio- mas sa (g) pH Kons entras i Cd setela h Adsor psi (ppm) Kons entras i Cd terser ap (ppm) % Ke- mam pu an Adso rpsi 1 4,588 1 10 1 4,565 9 0,022 2 0,48 39 2 4,588 1 10 1 4,543 5 0,044 6 0,97 21 3 4,588 1 10 1 4,551 3 0,036 8 0,80 21 Rata-rata 4,553 6 0,034 5 0,75 27
Tabel 6. Hasil nilai adsorpsi Logam Berat Cd
y = 0,4096x + 0,0265
R² = 0,9987 0 0,5 1 1,5 2 2,5 0 2 4 6 A b sor b an si Konsentrasi No Konsentrasi Cd
(ppm) Absorbansi 1 0,1 0,033 2 1 0,4454 3 2 0,881 4 3 1,2682 5 5 2,0513
dengan Bioadsorbent Alang-alang pada pH 3
N o Kon sent rasi Cd pada Lim bah (pp m) Ber at Bio ma ssa (g) p H Kon sent rasi Cd setel ah Ads orps i (pp m) Kon sent rasi Cd ters erap (pp m) % Kem amp uan Ads orpsi 1 4,58 81 10  3 3,889 1 0,69 90 15,2 4 2 4,58 81 10  3 3,953 8 0,63 43 13,8 2 3 4,58 81 10  3 3,848 6 0,73 95 16,1 2 Rata-rata 3,897 2 0,60 99 15,0 6
Tabel 7. Hasil nilai adsorpsi Logam Berat Cd dengan Bioadsorbent Alang-alang pada pH 6
N o
Kon sent rasi Cd pada Lim bah (pp m) Ber at Bio ma ssa (g) p H Kon sent rasi Cd setel ah Ads orps i (pp m) Kon sent rasi Cd ters erap (pp m) % Kem amp uan Ads orpsi 1 4,58 81 10  6 0,783 9 3,80 42 82,9 1 2 4,58 81 10  6 0,771 7 3,81 64 83,1 8 3 4,58 81 10  6 0,770 2 3,81 79 83,2 1 Rata-rata 0,775 3 3,81 28 83,1 0
Tabel 8. Hasil nilai adsorpsi Logam Berat Cd dengan Bioadsorbent Alang-alang pada pH 9 No Kon sentr asi Cd pada Limb ah (ppm ) Ber at Bio mas sa (g) p H Kon sentr asi Cd setel ah Ads orpsi (ppm ) Kon sentr asi Cd terse rap (ppm ) % Ke- ma mp uan Ads orp si 1 4,58 81 10  9 1,00 73 3,58 08 78,0 5 2 4,58 81 10  9 1,05 32 3,53 49 77,0 4 3 4,58 81 10  9 1,02 93 3,55 88 77,5 7 Rata-rata 1,02 99 3,55 82 77,5 5
Tabel 9. Hasil nilai adsorpsi Logam Berat Cd dengan Bioadsorbent Alang-alang pada pH 12
N o Kons entra si Cd pada Limb ah (ppm ) Be rat Bi o- m as sa (g) p H Kons entra si Cd setel ah Adso rpsi (ppm ) Kons entra si Cd terse rap (ppm ) % Kem amp uan Adso rpsi 1 4,588 1 10 1 2 1,2366 3,351 5 73,05 2 4,588 1 10 1 2 1,2666 3,321 5 72,39 3 4,588 1 10 1 2 1,1821 3,406 0 74,23 Rata-rata 1,2284 3,359 7 73,23

## Pembahasan
Dari data hasil penelitian adsorpsi biomassa terhadap logam berat Cd dengan varibel pH dapat ditarik data rata-rata yang disajikan pada gambar 2 sebagai berikut :
Gambar  2.  Hasil  prosentase  kemampuan adsorpsi  biomassa  Alang-alang  dengan variasi pH
Berdasarkan  Gambar  2  di  atas  dapat  dilihat bahwa  adsorpsi  biomassa  alang-alang meningkat  dengan  kenaikan  pH  tetapi  pada suatu saat akan terjadi kondisi optimum yaitu pada  pH  terbaik.    Kenaikan  kemampuan adsorpsi  menunjukkan  bahwa  pengaruh  pH sebagai berikut : peningkatan pH menyebabkan adsorpsi Cd semakin bertambah.  Hal  ini  disebabkan  terjadinya pertukaran  ion  logam  dan  kation  pada permukaan  adsorben.  Pada  pH  rendah dimana  adsorpsi  logam  sangat  kecil.  Hal  ini disebabkan karena terjadi proses protononasi permukaan dinding bioadsorbent pada kondisi asam. Semakin naik pH maka konsentrasi ion H + meningkat.  Sehingga  terjadi  proses pertukaran  ion  antara  ion  H + dan  ion  logam dengan  kation  lain  pada  sisi  lain  permukaan bioadsorben (Miningsih dkk, 2016).
Berdasarkan  Gambar  2  di  atas  dapat  dilihat bahwa adsorpsi biomassa alang-alang terjadi secara  optimum  pada  pH  6,  tetapi  pada kondisi  pH  di  atas  6  kemampuan  adsorpsi menurun.  Hasil  ini  sama  dengan  hasil  dari Miningsih  dkk  (2016)  yang  menggunakan adsorben  radix  alang-alang  termodifikasi untuk mengadsorpsi logam Pb didapatkan pH optimum  pada  6.  Miningsih  dkk  (2016) menyarankan  bahwa  kondisi  optimum  ini tercapai ketika semua  pertukaran  logam  dan kation  pada  permukaan  luar  dan  dalam adsorben telah tercapai.
Sedangkan  pada  pH  asam  sedikit  netral, permukaan  dinding  sel  biomassa  bermuatan negatif  karena  kompetisi  ion  H + sebagai
kompetitor ion logam akan menurun sehingga adsorpsi  menjadi  lebih  besar.  Namun,  pada pH di atas 6 kapasitas adsorpsi menurun. Hal ini  kemungkinan  karena  jumlah  proton  relatif kecil  dan  menyebabkan  peluang  terjadinya pengikat  ion  logam  menjadi  besar  sehingga ion  ion  logam  dapat  membentuk  endapan hidroksida  dan  dapat  sedikit  menurunkan logam  Cd  yang  terserap.  Hasil  penelitian Lestari  dkk  (2014)  adsorpsi  ion  logam  Cd menggunakan arang aktif didapatkan pada pH 6  didapatkan  prosentase  adsorpsi  94,08%, dimana  pH  optimum  adalah  pH  3  dengan prosentase 94,92%.
Tanaman  alang-alang  yang  telah  dihaluskan kemudian dicuci dengan air murni, pencucian bertujuan untuk menghilangkan pengotor dari tanaman alang-alang yang dapat mengganggu proses adsorpsi terhadap logam berat  Cd.  Tanaman  alang-alang  bagian daunnya  dihaluskan  dan  disaring  dengan ukuran  partikel  100  mesh,  penghalusan dimaksudkan  untuk  meningkatkan  luas permukaan  bioadsorben  agar  memudahkan proses  penyerapan  ion-ion  Cd  yang terkandung  dalam  air  limbah,  semakin  kecil ukuran  diameter  daun  alang-alang,  luas permukaan kontak yang terjadi akan semakin besar sehingga penyerapan oleh daun alang alang juga akan semakin efektif (Primata dkk).
Biomassa  dicuci  dengan  HCl  2M bertujuan  untuk  melepaskan  pengotor  dan mendesorpsi  logam-logam  yang  mungkin terikat  pada  dinding  sel  biomassa  melalui proses pertukaran ion sebagai berikut:
M-Biomassa + 2HCl → M 2 + 2Cl - + 2H- Biomassa
Hal  ini  dapat  menambah  situs  aktif  pada biomassa  yang  dapat  digunakan  untuk mengikat logam.
Tahap  pencucian  selanjutnya  digunakan aquadest  dimana  aquadest  ini  untuk menghilangkan  ion  Cl - yang  terdapat  pada biomassa.

## KESIMPULAN (DAN SARAN)

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut :
1.  Kemampuan  adsorpsi  biomassa  alang- alang  ( Imperata  cylindrica )  terhadap
0,75 15,06 83,1 77,55 73,23 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 5 10 15 % k e m am p u an ad sor p si pH
logam  berat  Cd  pada  limbah  industri sebesar 83,10 %.
2.  pH  optimum  yang  diperlukan  biomassa alang-alang  ( Imperata  cylindrica )  untuk mengadsorpsi logam berat Cd adalah pH 6.

## Saran
1.  Untuk  penelitian  lebih  lanjut  disarankan variabel  lain  seperti  :  luas  permukaan, ukuran  partikel,  dan  waktu  kontak optimum tanaman alang-alang.
2.  Penelitian  lebih  lanjut  disarankan  untuk mengaplikasikan  terhadap  limbah  lain, sehingga  diperoleh  informasi  lebih lengkap.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-ayub, M. C., Himmatul, B., & Diana, C. D.
(2010). Studi kesetimbangan adsorpsi  merkuri(II)  pada  biomassa daun  eceng  gondok  (eichhornia crassipes. ALCHEMY, 1(2), 53–103. Anand,  S.  2003.  Determination  of  Mercudy,
Arsenic,  and  Cadmium  in  Fish  by neutron Activation. Journal of Radioanalytical Chemistry. Arce,  R.,  Galán,  B.,  Coz,  A.,  Andrés,  A.  and Viguri, J.R. (2010). Stabilization/solidification of an  alkyd paint    waste    by    carbonation    of waste-lime    based    formulations. Journal  of Hazardous Materials 177, 428–436.
Baysal,  A.  Ozbek,  N  dan  Akmal,  s.  2013.
Determination  of  Trace  Metals  in Waste  Water  and  Their  Removal Process.  Intechopen  book  chapter. https://www.intechopen.com/chapters/ 41608 .
Dhillon, A. and Kumar, D. 2021. Biopolymeric nanomaterials  :  water  purification  in Biopolymeric Nanomaterials : Fundamentals and Applications. Elsevier.
Hanafy, M. and Elbary, O.A.  (2005). Effluent wastewater treatment for a resin-based paints plant. Ninth International Water Technology Conference, IWTC9 2005, Sharm El-Sheikh, Egypt. 85-103.
Lestari,  I.A.  Alimuddin,  A.,  Yusuf,  B.  2014. Adsorpsi  logam  cadmium  (Cd)  oleh arang  aktif  tempurung  aren  ( Arenga
pinnata )  dengan  activator  HCl.  Jurnal imia  Mulawarman.  Kimia  FMIPA Unmul. Vol 12 No 1 : 25 – 31.
Miningish,  N,A.  Hidayatin,  D.I.,  Isdiyanti,  S.I.
Kurniasari,  L.  2016.  Adsorpsi  Timbal (Pb)  dalam  Larutan  Menggunakan Adsorben Radix Alang-alang ( Imperata  cylindrica )  Termodifikasi Asam  Sitrat.  Prosiding  SNST  ke-7 Fakultas Teknik Unwahas, Semarang : 23 – 27.
Prasongko,  C.W.  Ariyanto,  T.  dan  Purnomo, C.W.  2019.  Uji  kinerja  adsorpsi  ion nikel  dengan  karbon  berpori  dari serbuk  gergaji  kayu  mlanding  (petai cina)  yang  telah  dioksidasi  dengan hydrogen. Jurnal Konversi Vol. 8 No.2 : 5 – 24.
Rahmi, H., Ina, R., Awin, F., & Noer, K. (2009).
Pemanfaatan  rumput  alang-alang (imperata cylindrica) sebagai
biosorben  Cr(VI)  pada  limbah  industri sasirangan dengan metode teh celup. Sains dan Terapan Kimia, 2(1), 57–73 . Rahmawati,  A.  2011.  Pengaruh  Derajad Keasaman  TerhadaJurnal  Penelitian Sains & Teknologi. Vol. 12 N0.1, April 2011 : 1- 14.
Sari,  G.L.,  Mizwar,  A.,  dan  Trihadiningrum. 2014.  Pengolahan  Limbah  Bahan Berbahaya dan Beracun dari Industri Cat.  Seminar  Nasional  – Waste Management
II. Laboratorium
Teknologi Pengelolaan Limbah Padat dan B3 – ITS. Surabaya
Safa,  M.  Larouci,M.  Meddah,  B  2012.  The sorption  of  lead,  cadmium,  copper and zinc ions from aqueous solutions on  a  raw  diatomite  from  Algeria. Journal Water Science & Technology 65.10. 1729 – 1737.
Sinaga,  W.K.  2019.  Kajian  kemampuan adsorpsi lgam berat cadmium (Cd2+) dengan menggunakan adsorben dari pasir hitam. Laporan Skripsi Sarjana. Universitas Sumatera Utara.
Suhud,I.  Timow,  V.M.A.  Hamzah,  B.  2012. Adsorpsi  ion  cadmium  (II)  dari larutannya  menggunakan  biomassa akar  dan  batang  kangkong  ( Ipomoe aquatica  Forks ).  J.Akad.Kim.1(4)  :
153 – 158, November 2012.
Utomo,  S.,  2012.  Bahan  Berbahaya  dan Beracun (B-3) dan Keberadaannya di
dalam Limbah. Jurnal Konversi, Vol.1 No. 1. 37 – 46.
Yanuar,  H,  M.,  Dharma,  S.,  &  Vieter,  J.  M. (2009).  Adsorpsi  ion  Pb(II)  dalam  air dengan  jerami  padi.  Percikan,  100  , 67- 74.
Yustinah, Y. Hudzaifah, H. Aprilia, M dan AB, Syamsudin.  2020.  Kesetimbangan adsorpsi  logam  berat  (Pb)  dengan adsorbent  tanah  diatomit  secara batch.Jurnal Konversi. Vol 9 No.1 : 17 – 28.